Способ изготовлени  абразивных кругов
METHOD OF MANUFACTURING ABRASIVE WHEELS

Постепенное сваривание слоев ленты по мере ее наматывани  и возможность регулировани  режимов спекани , а также разогрев абразивного кольца только в тонком приповерхностном слое обеспечивают изготовление абразивного кольца без указанных выше дефектов.
Совмещение операций намотки ленты и спекани  делает возможным механизацию и автоматизацию процесса формообразовани  рабочего сло  абразивных кругов.
Пример 1. Изготавливалс  круг формы АПП диаметром 150 мм. Лента была изготовлена из медной фольги толщиной 0,03 мм и щириной 30 мм. В качестве св зки применена смесь канифоли, порошка олова и спирта, в качестве абразива - алмаз АСП 100/80. Спекание осуществл лось в обычной атмосфере с помощью ультразвукового магнитостриптора, частота колебаний которого была 18 кГц, амплитуда - 154-25 мкм, усилие прижима - 10 кгс. Скорость намотки - 2 м/мин. Намотка велась непосредственно на корпус круга.
Испытани  -инструмента, изготовленного по данному примеру при шлифовании твердого сплава  ВК6, показали, что удельный расход алмаза не .превышает 0,12 мг/г, шероховатостьповерхности - ,5- -0,4 мкм.
Такой же круг, но изготовленный в среде азота, пок-азал удельный расход алмаза 0,09 мг/г.
Пример 2. Был изготовлен аналогичный круг, но на органической св зке. Абразивна  лента была изготовлена из бумажНОЙ перфорированной ленты шириной 30 мм. В качестве св зки был использован клей ВК-13М, в качестве абразива - алмаз АСМ 40/28.
Спекание осуществл лось посредством прижимного ролика, нагреваемого электрическим нагревателем до 250°С. Кроме ролика вдоль образующей круга были расположены две электрические лампы мощностью 500 Вт, одна из которых создавала зону нагрева с температурой 200°С, а друга  - 100°С.
Скорость намотки ленты составл ла 0,5 м/мин.
Удельный расход алмаза при щлифовании твердого сплава - 0,31 мг/г при шероховатости ,1б-0,125 мкм.
Формула изобретени
Способ изготовлени  абразивных кругов, при котором иа корпусе круга или на технологическую бобину наматывают абразивную ленту и производ т спекание инструмента, отличающийс  тем, что, с целью повышени  качества инструмента, обеспечени  возможности механизации и автоматизации процесса, спекание осуществл ют в процессе наматывани  в месте контакта наматываемого сло  с предыдущим.
Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Разработка технологического процесса изготовлени  алмазных полировальных кругов ленточным способом. Отчет ВНИИАЛМАЗа по теме 3-75, этап. 2, 1976.